100. 

 » C'est donc une mine de fer magnétique. La silice et les 

 carbonates y existent en mélange. Le rapport entre l'oxigène 

 de l'oxide et celui de l'oxidule se rapproche de 5:1, ou, 

 ôtant l'alumine, de 9:2. Le second rapport donnerait la 

 formule 3Fe^0^+2Fe0, qui est plus rationnelle. — Ce 

 minerai est donc riche et contient 53,6 p. % de fer métal- 

 lique de bonne qualité. 



» Mine de Vence , dixain de Martigny, récemment décou- 

 verte. Masse gris-olivâtre, à grain moms fin que la précé- 

 dente. On y voit, à la loupe, des parties siliceuses dissé- 

 minées; elle est compacte et dure, fortement magnétique, 

 pèse 4,5,, et se dissout, avec eflervescence , dans l'acide 

 hydrochlorique, en laissant un résidu de silice pure. Elle est 

 composée de : Silice 9. 057. 



Carbonate de chaux 1 . 544. 

 » de magnésie 0. 569. 



Alumine 0. 744. 



Oxide ferrique 58. 181. 



» ferreux 28. 390. 



Eau et perte 1. 515. 



lôô. 



» C'est donc encore une mine de fer magnétique ; la silice 

 et les carbonates y sont à l'état de mélange. I.e rapport entre 

 l'oxigène des deux oxides est : : 1 : 2,8 ; assez près de 1 : 3 , 

 ce qui donnerait la formule Fe^O ^-f-FeO. La mine s'ac- 

 compagne de deux veines minces de carbonate de chaux, 

 dans lesquelles se trouve disséminé un peu de carbonate de 

 cuivre ; le minerai lui-même n'en contient pas de trace. 

 La qualité est ici supérieure, puisque le minerai renferme 

 63 p. % de fer métallique; il est exploité pour être exporté 

 en France. » 



